# data[].attributes.body
Das Anlassen hat den Zweck, die durch das Härten entstandenen Spannungen und Sprödigkeit zu beseitigen.
Die Anlasstemperaturen bewegen sich bei niedrig legierten Stählen bei 200-300°C bei hoch legierten 300-600°C

# data[].attributes.body
Beim Härten wird der Werkstoff über die Umwandlungstemperatur erwärm und anschließend rasch abgekühlt.
Die Erwärmung hängt von den Kohlenstoff- und Legierungsverhältnis ab.

# data[].attributes.body
Ist die G-S-K Linie im Fachbuch S.307 Bild 2

# data[].attributes.body
Wandelt das grobe Gefüge um. Die Werkstücke werden kurzzeitig bis ca. 50°C über die Umwandlungslinie erwärmt. Bei Gusseisen ca. 850-950°C.

# data[].attributes.body
Es dient zur Beseitigung von Spannungsspitzen im Werkstoff. Es werden nicht die Festigkeitseigenschaften verändert. Die Werkstoffe (Eisen u. Gusseisen) werden nur kurze Zeit bei relativ niedriger Temperatur (ca. 600°C) geglüht und danach nur sehr langsam abgekühlt.

# data[].attributes.body
Die Wärmebehandlung wird dazu benutzt, um die Spannung abzubauen, die beim Bearbeiten des Werkstoffes anfallen (z.B beim Gießen, Zerspanen oder Schmieden).
Durch bestimmte Wärmebehandlungen können die Eigenschaften eines Werkstoffes verbessert werden z.B Festigkeit, Härte oder Duktilität.

# data[].attributes.headline
Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm zeigt den Einfluss des C-Gehaltes auf die Ausbildung von verschiedenen Gefügearten während der Erwärmung. Sowohl Stähle als auch Gusseisen können wärmebehandelt werden

# data[].attributes.subject
Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm zeigt den Einfluss des C-Gehaltes auf die Ausbildung von verschiedenen Gefügearten während der Erwärmung. Sowohl Stähle als auch Gusseisen können wärmebehandelt werden